I § •> \V i e s n e i . 



mid verspoiineiiei' Jute nicht selten der echten Jule {Cordt urns-basi) 

 substituirt zu werden. 



Jodlösung färbt diese Faser goldgelb. Auf Zusatz von Schwefel- 

 säure nimmt die Färbung kaum merklich zu. — Kupferoxydammoniak 

 färbt die Faser unter Quellung der Bastzellen blau. — Schwefel- 

 saures Anilin ruft eine goldgelbe Farbe hervor. 



Der Wassergehalt der lufttrockenen Faser beträgt T-02 bis 

 8-77 Pct. Im mit Wasserdampf gesättigten Räume steigt der Wasser- 

 gehalt bei den noch wenig gefärbten Stücken auf 15-2, bei den be- 

 reits braungefiirbten auf 16-2 Pct. Die Faser hefert i-47 Pct. Asche. 



Grölkre Bastmarkstrahlen sind in der Faser nicht mehr 

 zu finden, auch nicht Gewebsreste derselben. Wohl aber erkennt 

 man hie und dort wellenförmige Eindrücke in den Bastzellen, welche 

 die Stellen bezeichnen, wo ehedem die Älarkstrahlen lagen. Sehr 

 schmale, in der Breite einer Bastzelle gleich kommende Markstrahleii 

 sind in der Faser hin und wieder anzutretVeii. 



Die Bastbündel sind stets deutlich abgeplattet. Wie der \' er- 

 gleich mit dem Baste der Stammptlanze lehrt, ist die Abplattung eine 

 radiale. Der längste Durchmesser des ßündeUpierschnittes beträgt 

 0-042— 0'11>7 Mm. Die Bastbündel enthalten zweierlei histologische 

 Elemente: Bastzellen und Bastparenchymzellen. 



Die Bast Zellen weisen eine Länge von 1-08 — 3-25 und eine 

 Dicke von 0-009 — 0-024 Mn). auf. Meist beträgt die Länge nahezu 

 1-8, die Dicke 0-015 Mm. Die Formen der Bastzellen sind fast stets 

 regelmälSig. Die Dicke nimmt von den stumpfen oder gar abgerun- 

 deten Enden ziemlich regelmäliig gegen die Mitte hin zu. Die Ver- 

 dickung der Zellwand ist eine ungleichförmige, indem der innere 

 Contour der Zelle dem äußeren nicht parallel läuft (Fig. 4. .4). Nicht 

 selten verschwindet an einzelnen Stellen der Bastzelle das Lumen 

 gänzlich. Da man durch Chromsäure und andere Reagentien an die- 

 sen Stellen häufig die Gegenwart des Lumens nicht zu constatiren 

 im Stande ist. so bleibt nichts anderes übrig, als anzunehmen, daß 

 an einzelnen Bastzellen dieser Pfianze Partien vorkommen , welche 

 gänzlich solid .sind (Fig. 4, A, .v). Der Querschnitt der Bastzellen ist 

 entweder rundlich oder polygonal. Poren kommen Inder Wand dieser 

 Zellen nur selten vor. Wo ich solche an den Fasern bemerkte, er- 

 schienen sie in der Flächenansicht rhombisch (Fig. 4, A, p). 



